— 336 — 



Per la medesima ragione dei tre silicati Si O2 . CaO ; Si O2 . 2 CaO ed 

 Si O2 . 3 CaO, preparati per sintesi, studiò soltanto il primo, che non fa 

 presa, essendo gli altri due amorfi ; e dell' ossido di calcio, degli alluminati 

 AljOs.CaO e AlaOs.SCaO sintetici, per i quali il merito di averli ottenuti 

 per il primo nel 1865 e di averne dimostrato l' idraulicità è dovuto a Fremy, 

 nessun criterio cristallografico potè ricavare per ricercarne poi la presenza nei 

 cementi anidri, perchè, essendo cristallizzati nel sistema cubico, sono inattivi 

 sulla luce polarizzata. 



Interpretando i risultati delle sue ricerche, viene alle seguenti conclu- 

 sioni generali. 



I cementi Portland anidri: 



1. non contengono calce libera (pag. 421); 



2. sono costituiti da due elementi essenziali: 



a) il silicato Si O2. 3 CaO che si presenta nelle sezioni in cristalli 

 che r autore chiama pseudocubici ; questo, quando s' idrata, si decompone in 

 Si O2 . CaO . 2,5 H2O -f- 2 Ca(0H)2 e determina la presa (pag. 425); 



ì)) un silicato di alluminio, di ferro e di calcio, che non è idraulico, 

 ma funziona nella cottura come fondente e rende possibile la precipitazione 

 del silicato basico. 



L' esistenza di piccole quantità di alluminati di calce è solamente pro- 

 babile (pagg. 414, 416, 421). 



Quali sono i dati sperimentali che ve lo hanno condotto? 



Kitiene che la calce libera porterebbe la disgregazione dei materiali 

 dopo la presa, perchè in alcune esperienze (pag. 420 P Mem.) trova che 

 basta r 1 Vo di calce dal nitrato fortemente calcinata per produrre tale effetto. 



Ora è noto che non tutte le varietà di calce si comportano ugualmente 

 rispetto all' acqua. Quella dal carbonato granulosa si estingue istantaneamente, 

 quella dal nitrato cristallina invece molto lentamente, dopo ore 0 all'ebolli- 

 zione con acqua e non è per lo meno dimostrato perchè se calce libera esiste 

 nei cementi, essa debba paragonarsi a questa e non all' altra {}). 



Vedremo in seguito che sottoponendo alla temperatura del forno elettrico 

 fornita da una tensione di 40 Volta e 120 Ampère dei pezzi di calce dal 

 carbonato, sino a farne fondere soltanto una porzione, questa, immersa nell' ac- 

 qua, dopo otto giorni non era estinta completamente, mentre la porzione ri- 



(1) Lo stesso Le Chetelier dice a pag. 452 1* Mem.: Pour que rextinction de la 

 chaux produise dea effets aussi désastreui, il faut que son eitinction soit très lente et ne 

 se complète qu'après le durcissement du mortier. La chaux obtenue par la cuisson du 

 calcaire pur constitue une masse extrémement poreuse, qui s' éteint dans l' intervalle de 

 quelques secondes; sous cet état elle est peu nuisible, car son hydratation est terminée 

 avant le commencement du durcissement proprement dit. C'est là ce-qui paraìt se passer 

 pour les cimenta à prise rapide cuits à basse témpérature et très poreui. Mais si la chaux 

 est compacte et ne présente pas des pores possedant une surface d' attaque par l' eau extré- 

 mement considérable, l' hydratation devient fort lente. 



